in. Anwendung des Chlorgases 



zum Nachweise der Widerstandsfähigkeit der Minerale gegen Säuren, 

 der gelatinösen Beschaffenheit der aus manchen Silikaten der Dünn- 

 schliffe ausgeschiedenen Kieselerde und zum Nachweise der Alkalien, 

 alkalischer Erden und des Eisenoxydul. 



Fig. 3. 



EntWickelung des Chlorgases und Behandlung der Proben mit 



demselben. 



Zur Eutwickelung des Chlorgases wende ich ein Glasgefäss (etwa von der 

 in Fig. 3. dargestellten Form) an, auf dessen Boden fein gepulverter Braunstein 

 in Form eines kohärenten, zollbreiten Randkranzes gleichmässig aufgestreut und 

 mit Salzscäure breiartig vermengt wird. Zur Aufnahme der Miueial- und Dünn- 

 schlift'proben dienen zwei Glasstreifen, die auf der 

 oberen Fläche eines Glasstöpsels zu beiden Seiten des 

 Griffes so angekittet sind, wie es Fig. 3. andeutet, und 

 die mittelst des Stöpselgrifi'es in die Mitte des Ge- 

 fässes gesenkt und nach beendeter Operation wiederum 

 bequem herausgehoben werden können. 



Sollen aber mikroskopische Kieselfluoridkry- 

 ställchen, die sich auf einem Objektglase befinden, der 

 Einwirkung des Chlorgases ausgesetzt werden, dann 

 kann z. B. ein niedriger, umgestürzter Porzellantiegel dem Objektglasc als Ge- 

 stell dienen. 



Wenn das mit Proben versehene Gestell in das Glasgefäss gebracht und 

 Letzteres mit einer Glastafel, die am Rande mit Unschlitt überzogen ist, möglichst 

 genau verschlossen wurde, so stelle man das Glasgefäss auf das über einer Spiritus- 

 flamme befindliche Drahtnetz und erwärme es nur so weit, dass eine rasche Gas- 

 entwickelung etwa fünf Minuten andauere. 



Man hat bei Erwärmen vorzugsweise dafür zu sorgen, dass sich keine 

 grossen Blasen entwickeln, damit bei Platzen derselben kein Spritzen (durch welches 

 die Proben verunreinigt werden könnten) entstände. 



3* 



